分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：萤石生产工艺和生产成本？我想了解萤石的生产工艺，及流程，国内生产 
我想了解萤石的生产工艺，及流程，国内生产的成本是多少？如果要建设一个工厂，大概需投资多少？ 有没有说明更好的建议？
回答：一,萤石矿基础知识 非金属矿产资源简介----萤石　萤石又名莹石、氟石、五花石。成分为氟化钙(CaF２)。常因含有各种杂质及机械混入物而呈紫色、绿色、蓝色、黄色、玫瑰色等。萤石常呈立方体或八面体结晶，有时为块状或粘状集合体，比重为3～3.2，莫氏硬度为4，熔点为1270°C～1350°C。萤石是一种很重要的非金属矿物原料，具有广泛的工业用途：冶金工业中，萤石主要用于炼钢、化铁和铸造、冶炼；氟化学工业中，萤石用于生产氢氟酸（HF）；建材工业中，萤石大量应用于水泥、玻璃、铸石和陶瓷等生产工艺过程中。当然质地纯正的萤石还可以被工艺大师用来雕刻成造型各异的装饰工艺品。　　中国是世界上萤石矿最丰富的国家之一。总保有储量CaF2 l.08亿吨，居南非、墨西哥之后，处世界第3位。已探明储量的矿区有230处，分布于全国25个省(区)。以湖南萤石最多，占全国总储量38.9%；内蒙古、浙江次之，分别占16.7%和16.6%。我国主要萤石矿区有浙江武义，湖南柿竹园、河北江安、江西德安、内蒙古苏莫查干敖包、贵州大厂等。矿床类型比较齐全，以热液充填型、沉积改造型为主，伟晶岩型等类型不具重要意义。萤石矿主要形成于古生代和中生代，以中生代燕山期为最重要。我国非金属矿开发利用概况建国50年来，我国非金属矿工业有了很大的进步与发展。全国现已发现了一大批储量大，质量好的非金属矿产93种，其中已探明储量的有88种，有14种非金属矿产居世界前5位。菱镁矿、石膏、重晶石、芒硝、膨润土居世界首位；滑石居世界第二位；磷矿、硫矿、萤石和石棉居世界第三位；珍珠岩、天然碱居世界第四位；高岭土居世界第五位。非金属矿产现已成为国家的支柱产业。据不完全统计，我国现有非金属矿山12194个，加工制品企业6.5万个，合计7.7199万个，从业人员853万人，拥有固定资产原值1898.96亿元，创得税216.18亿元。我国也是世界上重要的非金属矿产出口国，在国际市场上起到举足轻重的作用。石墨、萤石、硅灰石占世界贸易额的50%以上。中文名称： 萤石 英文名称： Calcium fluoride 中文别名： 氟石;氟化钙 CAS RN.： 7789-75-5 分 子 式： CaF2 物化性质：  性状 等轴晶系，晶体多呈立方体、八面体或由其组成的聚形。颜色多为黄色、绿色、蓝色、紫色或白色及玫瑰等色。 溶解性 不溶于水，能溶于硫酸、磷酸和热的盐酸及硼酸、次氯酸。  用　　途： 广泛应用于化工、冶金、玻璃、搪瓷和水泥等领域 水泥生产工业用莹石含氟化钙50－60之间，钢铁生产工业用莹石含氟化钙75－75之间。莹石粗粉含氟化钙70左右，用于瓷业、化工、医药生产。莹石精粉含氟化钙75以上，用于各类精细化工、医药等生产。在单一萤石矿中,一般平均CaF2品位在35%～40%左右。而CaF2品位大于65%的富矿。可直接作为冶金级块矿，富矿储量中CaF2品位大于80%的是高品位富矿 二,萤石的各种选矿工艺方法 萤石的各种选矿工艺方法    1 萤石除钙选矿工艺 CN99114389　　本发明公开了一种萤石除钙选矿工艺，它是由一次粗选、多次精选作业组成，以油酸或其代用品作为捕收剂进行粗选，以硫酸与酸性水玻璃的混合物作为含钙矿物的抑制剂，硫酸与酸性水玻璃的比例为1∶0.5～1∶2，联合用量为0.5～1.5kg／t原矿。本发明提供的萤石除钙选矿工艺具有除钙效率高、工艺简单、成本低廉的优点，可从高钙型萤石矿中选出碳酸钙含量很低的特级萤石精矿。 　　2 天然萤石的荧光涂料　　一种天然 萤石 光涂料的加工工艺，其工艺是选矿－粉碎－配制－混合－烧结。本发明具有工艺简单、成本低可满足工艺美术用涂料和各种具有荧光效应要求物品的需要。 　　3 一种萤石浮选剂的制备方法　　本发明公开了一种制备萤石浮选捕收剂的制备方法，以油酸生产的中间产品粗脂肪酸或混合脂肪酸为原料，向其加入重量为脂肪酸重量３％～１５％的浓硫酸，使之发生硫酸化反应，再向反应生成物中加入重量为脂肪酸重量０．４％～３％的选矿起泡剂即成产品。本发明提供的方法生产成本低廉，所生产的萤石浮选用捕收剂捕收能力强，水溶性、分散性好，适于在常温及低温下浮选 萤石 。 　　4 萤石浮选调整剂的组合物　　本发明是一种浮选 萤石 矿的工艺方法，它是对８７１０５２０２号获批专利的改进。现有技术中浮选 萤石 矿采用酸加套加增效剂作调整剂。本发明则用水玻璃加酸及与该酸组成的一种或多种可溶性盐混合而成的组合物作调整剂，并形成组合物系列，即可用硫酸、盐酸、硝酸、草酸、醋酸中任何一种酸及相应的盐，组合比例范围为水玻璃·酸·盐＝１～２∶１～５∶０．５～１。本发明适应性强，稳定性好，精矿优质，回收率高，成本低。 　　5 碳酸盐－萤石矿浮选分离方法　　本发明提供了一种碳酸盐—— 萤石 矿经济有效的浮选分离方法，特别适用于碳酸盐含量高的 萤石 矿的浮选分离。其关键在于选择有效的碳酸盐矿物的抑制剂——酸化水玻璃和加药措施，在常规工艺条件下，使碳酸盐与 萤石 实现高纯分选。 　　6 浮选萤石的方法　　本发明涉及用调整剂浮选 萤石 矿的方法。本发明采用由酸，碱和增效剂组成的混合剂作为调整剂，采用油酸或橡油酸钠作为捕收剂，工艺流程为复合回路，在近乎中性和常温条件下进行 萤石 矿的浮选，获得的 萤石 精矿回收率高，产品质量好，含杂低，药剂消耗少，成本低，适于各类 萤石 选矿厂应用。 三,2007年10月萤石报价参考：   萤石原矿：                   （矿山价）贵州遵义CaF2 80%               600元/吨        CaF2 90%           800-820元/吨重庆彭水CaF2 60%               350元/吨        CaF2 70%               400元/吨重庆南平CaF2>80%               650元/吨重庆酉阳CaF2>85                800元/吨河南信阳CaF2 50-60%            500元/吨        CaF2 70-80%        700-800元/吨        CaF2 70%               600元/吨        CaF2 95%               900元/吨河北抚宁（混合矿）CaF2 75% 360-370元/吨        （块矿）CaF2 75%       600元/吨        （砂矿）CaF2 75%       400元/吨河北赤城CaF2 70-80%            700元/吨河南固县CaF2 80%           760-800元/吨        CaF2 90%          960-1000元/吨浙江德清CaF2 50-60%            350元/吨江西赣州CaF2 50%               400元/吨        CaF2 85%               700元/吨江西兴国粒子矿CaF2 85%         800元/吨湖北恩施CaF2 87%               350元/吨甘肃柳园（混合矿）CaF2 50% 110-120元/吨甘肃白银CaF2 75-93%            400元/吨辽宁辽阳CaF2 95%               700元/吨内蒙赤峰CaF2 60-65%            300元/吨        CaF2 65-75%            400元/吨        CaF2 75-85%            600元/吨内蒙古库伦旗CaF2 45-60%        400元/吨内蒙古锡林浩特CaF2 50%         300元/吨              CaF2 85%         700元/吨              CaF2 95%        1280元/吨内蒙商都（综合矿）CaF2 80%     400元/吨内蒙四王子旗CaF2 80-90%    800-900元/吨萤石干粉：                   （场地价）重庆钱江CaF2 97%，200目       1600元/吨重庆南平CaF2>80% 325-400目     800元/吨河南信阳CaF2>97%,100目        1100元/吨河北张北CaF2>97%,200目         900元/吨河北赤城CaF2 97%，200目       1300元/吨江西兴国CaF2 97% 100目         920元/吨萤石湿粉                     （出厂价）内蒙多伦CaF2>96% 100目     620-680元/吨氟化铝                       （出厂价）河南洛阳国标一级品            8000元/吨氟硅酸                       （出厂价）江西贵溪H2SiF6 22-25%         2500元/吨  (生产工艺等技术资料网上可查,但不是会员不能看,提供一点相关知识,仅供参考.)